Nomes internacionais: parana pine (BSI,1991), pin parana (ATIBT,1982).
Características sensoriais: alburno e cerne pouco distintos pela cor, cerne branco-amarelado, freqüentemente com manchas largas róseo-avermelhadas (em árvores mais velhas, o cerne pode apresentar coloração amarronzada); brilho moderado; cheiro e gosto pouco acentuados, característicos de resina, agradável; densidade baixa; macia ao corte; grã direita; textura fina.
• Camadas de crescimento: distintas; transição suave entre o lenho inicial e tardio.
• Canais de resina: ausentes.
Fonte : (IPT,1983; IPT,1989a)
Durabilidade natural: a Madeira de pinho-do-paraná, em ensaio de laboratório, demonstrou ter baixa resistência ao apodrecimento e ao ataque de cupins-de-Madeira-seca (IPT,1989a) A Madeira é muito susceptível aos fungos causadores da mancha azul, cupins e perfuradores marinhos. Ocasionalmente podem ocorrer danos causados por brocas do grupo dos curculionídeos. O alburno não é susceptível às brocas de Madeiras do gênero Lyctus (Berni et al.,1979)
Tratabilidade: a Madeira de pinho-do-paraná, em ensaios de laboratório, quando submetida à impregnação sob pressão, demonstrou ter alta permeabilidade às soluções preservantes (IPT,1989a)
Trabalhabilidade: a Madeira de pinho-do-paraná é fácil de ser trabalhada com ferramentas manuais ou máquinas. Se ocorrer Madeira de compressão, pode haver distorção durante o aplainamento. Fácil de colar e aceita bem acabamentos superficiais (Jankowsky,1990) .É fácil de desdobrar, aplainar e colar permitindo bom acabamento. (IPT,1989b)
Secagem: a secagem ao ar é difícil por apresentar tendência à torção e rachaduras. O processo de secagem em estufa deve ser controlado cuidadosamente, para que se possa obter Madeira de qualidade. (Jankowsky,1990)